gi 
dove sono scritti i valori osservati della resistenza a 13° delle amalgame (presa come 
unità di resistenza quella del mercurio a 13°), dedotti per mezzo del rapporto dei 
100 +- pr 
100 delle 
resistenze a 13° (!) dei pesi dei rispettivi metalli, ond' è formata l’amalgama. 
Si rileva subito che, non solo, com’ era in parte prevedibile, a cagione della varia- 
zione di volume che accompagna la formazione dell’ amalgama, i valori osservati sono 
in ogni caso più piccoli dei corrispondenti valori calcolati, e tanto più piccoli quanto 
più ricca è l amalgama; ma che altresì, se vogliamo formulare una regola generale, 
la resistenza del mercurio, quand’ esso si allega a piccole quantità di un altro 
metallo, non eccedenti la metà circa di quella che rende saturo il mercurio a 0°, 
varia molto più rapidamente che non quando esso si allega con quantità più grandi; 
e per quelle piccole quantità la variazione della resistenza si può senz’ altro rite- 
nere proporzionale alle quantità stesse: tale proporzionalità poi, sebbene con minore 
approssimazione, ha luogo ancora per le quantità superiori a quella che rende 
satura Vl amalgama a 0°; mentre per le quantità intermedie a queste due la varia- 
ione è fatta per gradi non costanti, più o meno rapidi a seconda del metallo 
allegato (*). | 
Tali risultati sono poi confermati dai valori che ottenni per la resistenza a 0° 
delle amalgame sopra indicate (riferita a quella a 0° del mercurio), dedotti dalle espe- 
rienze riportate nelle tavole A e Be qui sotto ricordati sotto forma più opportuna (8): 
valori di e a c' surriferiti, e quelli calcolati colla media aritmetica 
. TavoLa D. 
SS En : 
2 Zinco Stagno Piombo 
sio 5 
SÉ 
2.33 Peso del 0 ” Peso del , ; Peso del î È 
Eb * resist. sist. î resist. resist. ‘esist. resist. 
Hier: 
(AE 
b/s = — 0,1475 0,9814 | 0,9987 0,25875| 0,9885. | 0,9979 
fa 0,1625 0,9748 0,9985 ,295 0,9646 0,9974 0,5175 0,9701 0,9959 
bo 03250. |. 09523. | 0,9969 ,590 0,9464 | 0,9949 || 1,0350 | 0,9533 | 0,9918 
3), de — || 0,885 | 0,9847 | 0,9924|| 1,5525 | 0,941 | 0,9877 
u ,650 0,9101 0,99839 || 1,18 0,9228 0,9890 || 2,07 0,9380. | 0,9838 
3/2 3975 0,8734 0,9909 — = = = = = 
E tutto questo appar chiaro dalle curve grafiche (vedasi la tav. I), dove le Zizee 
rette rappresentano i valori calcolati e le curve continue i valori osservati della 
(1) La resistenza r a 13° dello Zn, Sn e Pb, riferita a quella del Ho a 13° e calcolata sui 
valori di conducibilità addietro citati, è rispettivamente di 0,0593 ; 0,139; 0,207. 
(£) Le soluzioni sature a 0° contengono sopra 100 parti di Hg circa 1,50; 0,63; 1,55 di Zn, Sn 
e Pd rispettivamente. ‘ 
(8) Si ritenne per la resistenza a 0° dello Zn, Sn e Pb, riferita a quella a 0° del Hg, rispetti- 
vamente i valori 0,0571; 0,134 e 0,199. 
